ISSN: 1410-8917
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 19 (3) (2016) : 77 – 82
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi Journal of Scientific and Applied Chemistry
Journal homepage: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ksa
Peran Adsorben Selulosa Tongkol Jagung ( Zea mays ) dengan Polivinil Alkohol (PVA) untuk Penyerapan Ion Logam Timbal (Pb 2+ )
Dewi Martina a , Rum Hastuti a* , Didik Setiyo Widodo a
a Analytical Chemistry Laboratory, Chemistry Department, Faculty of Sciences and Mathematics, Diponegoro University, Jalan Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang
* Corresponding author: rum.hastuti@live.undip.ac.id
A r t i c l e   I n f o A b s t r a c t Keywords: corn cobs, PVA, adsorben, and lead metal
The preparation of corncob cellulose adsorbent ( Zea mays ) with polyvinyl alcohol (PVA) for the absorption of lead metal ions (Pb 2+ ) has been performed. This research aims to make  and  characterize  corncob  (TJ)  and  corncorb-PVA  (TJ-PVA)  adsorbents  and determine  the  adsorbent's  ability  to  absorb  Pb 2+ metal.  The  stages  of  this  research included  the  preparation,  characterization  of  TJ  and  TJ-PVA  adsorbents  as  well  as  the determination of Pb 2+ ion absorbing capacity on 10-150 min contact time variation, 5-20 ppm concentration, and pH 1-6. Characterization with FTIR indicates the presence of a major cellulose group ie OH. GSA results showed a surface increase of 21.57%, a mean pore diameter  decrease  of  68%  and  a  total  pore  volume  decrease  of  60.30%.  The  best adsorption of Pb 2+ by TJ adsorbent was obtained at contact time 90 min, concentration 5.79 ppm with Pb 2+ adsorbed equal to 83.37%, and pH 5. While for TJ-PVA adsorbent, the best adsorption occurred at contact time 60 minutes, concentration 5.79 ppm with Pb 2+ adsorbed of 66,88%, and pH 5. It can be concluded that TJ-PVA adsorbents can be used as metal ion adsorbents.

## A b s t r a k
Kata Kunci: tongkol jagung, PVA, adsorben, dan logam timbal
Telah dilakukan penelitian tentang peran adsorben selulosa tongkol jagung  ( Zea mays ) dengan polivinil alkohol (PVA) untuk penyerapan ion logam timbal (Pb 2+ ). Penelitian ini bertujuan  untuk  membuat  dan  mengkarakterisasi  adsorben  tongkol  jagung  (TJ)  dan tongkol  jagung-PVA  (TJ-PVA)  serta  menentukan  kemampuan  adsorben  terhadap penyerapan  logam  Pb 2+ .  Tahapan  penelitian  ini  meliputi  pembuatan,  karakterisasi adsorben TJ dan TJ-PVA serta penentuan kemampuan menyerapan ion Pb 2+ pada variasi waktu  kontak  10-150  menit,  konsentrasi  5-20  ppm,  dan  pH  1-6.  Karakterisasi  dengan FTIR  menunjukkan  adanya  gugus  utama  selulosa  yaitu  OH.  Hasil  GSA  menunjukkan adanya  kenaikkan  luas  permukaan  sebesar  21,57%,  penurunan  diameter  pori rata-rata sebesar 68% dan penurunan volume pori total sebesar 60,30%. Adsorpsi Pb 2+ terbaik oleh adsorben TJ diperoleh pada waktu kontak 90 menit, konsentrasi 5,79 ppm dengan Pb 2+ teradsorpsi  sebesar  83,37%,  dan  pH 5.  Sedangkan  untuk  adsorben  TJ-PVA,  adsorpsi terbaik  terjadi  pada  waktu  kontak  60  menit,  konsentrasi  5,79  ppm  dengan  Pb 2+ teradsorpsi  66,88%,  dan  pH 5.  Dapat  disimpulkan  bahwa  adsorben  TJ-PVA  dapat digunakan sebagai adsorben ion logam.

## 1. Pendahuluan
Air  limbah  dari  perindustrian  dan  pertambangan merupakan  sumber  utama  polutan  logam  berat. Logam berat dapat membahayakan bagi kesehatan manusia jika
konsentrasi  melebihi  ambang  batas  yang  diijinkan  [1]. Timbal  (Pb 2+ )  termasuk  logam  berat  karena  memiliki massa  jenis  sekurang-kurangnya  lima  kali  massa  jenis air. Massa jenis timbal adalah 11,34 g/cm 3 [2]. Pemakaian
timbal  dalam  kehidupan  manusia  cukup  luas,  meliputi pembuatan  kabel  telepon,  digunakan  dalam  baterai, pewarnaan cat, dan sebagai bahan additive untuk bahan bakar  kendaraan.  Dampak  negatif  yang  dapat ditimbulkan  oleh  Pb  bagi  kesehatan  manusia  adalah menghambat  sintesis  hemoglobin  dan  memperpendek umur  sel  darah  merah  sehingga  menyebabkan  anemia, anak  yang  terpapar  Pb  akan  mengalami  degradasi kecerdasan atau idiot, pada orang dewasa Pb mengurangi kesuburan,  bahkan  menyebabkan  kemandulan  atau keguguran pada wanita hamil [3].
Pencegahan terhadap yang semakin meluas bahaya pencemaran Pb dapat diupayakan melalui pengurangan atau  reduksi  kadar  Pb  di  perairan.  Perkembangan teknologi recovery logam  berat  terkini  diarahkan  untuk memanfaatkan  bahan  baku  yang  berpotensi  sebagai limbah di lingkungan melalui teknik  adsorpsi. Adsorpsi merupakan  fenomena  yang  melibatkan  interaksi  fisik, kimia  dan  gaya  elektrostatik  antara  adsorbat  dengan adsorben pada permukaan adsorben. Gaya tarik-menarik suatu  padatan  dibedakan  menjadi  dua  jenis  gaya  yaitu gaya  fisika  dan  gaya  kimia  yang  masing-masing menghasilkan  adsorpsi  fisika  ( physisorption )  dan adsorpsi  kimia  ( chemisorption ).  Adsorpsi  memiliki beberapa  kelebihan  jika  dibandingkan  dengan  metode lainnya,  diantaranya  memerlukan  biaya  yang  relatif murah, proses relatif sederhana, efektivitas dan efisiensi tinggi  dan  adsorben  dapat  dipergunakan  ulang (regenerasi) [4, 5].
Penelitian-penelitian tentang studi adsorpsi logam dengan menggunakan adsorben telah banyak dilakukan. Fatma [6] telah meneliti sabut kelapa untuk penyerapan ion  logam  kadmium.  Abia  dan  Abia  dan  Asuquo  [7] meneliti  serat  buah  kelapa  sawit  sebagai  adsorben  ion logam Cd(II) dan Cr(III). Fatoni dkk. [8] meneliti jerami padi sebagai adsorben logam kadmium.
Beberapa  contoh  hasil  penelitian  di  atas,  adsorben yang digunakan merupakan limbah hasil pertanian atau perkebunan yang mengandung selulosa. Sebagai limbah hasil  pertanian  tongkol  jagung  menurut  Irawadi  [9] mempunyai selulosa (40-60%), hemiselulosa (20-30%), dan lignin (15-30%). Tingginya persentase selulosa yang mengandung gugus hidroksil (OH) pada tongkol jagung yang belum banyak dimanfaatkan, dapat dipakai sebagai alternatif bahan baku pembuatan adsorben.
Polivinil  Alkohol  (PVA)  merupakan  material  yang larut  dalam  air  banyak  berisi  sejumlah  golongan hidroksil.  PVA  secara  luas  dapat  diaplikasikan  karena banyak  keuntungannya  seperti  murah  harganya,  tidak beracun,  mudah  didegradasi,  daya  tahan  tinggi,  dan stabilitas kimia baik [10].
Berdasarkan  uraian  di  atas,  pemanfaatan  tongkol jagung  sebagai  adsorben  dengan  penambahan  PVA diharapkan dapat meningkatkan karakteristik adsorben dalam kemampuan adsorpsi, permukaan pori-pori, dan efektifitas  adsorpsi  untuk  mengatasi  ion  logam  berat timbal (Pb 2+ ) dalam limbah cair industri logam.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membuat  dan mengkarakterisasi  adsorben  tongkol  jagung  (TJ)  dan
adsorben  tongkol  jagung  dengan  polivinilalkohol  (TJ- PVA), serta Menentukan kemampuan adsorben terhadap penyerapan logam timbal.

## 2. Metode Penelitian

## Alat dan Bahan
Peralatan  gelas,  timbangan  elektrik,  magnetik stirrer,  oven,  ayakan  150  mesh,  AAS,  FTIR,  dan  BET. Tongkol  jagung,  polivinil  alkohol,  aqudemineral,  HCl, dan air limbah artifisial.

## Pembuatan Adsorben Tongkol Jagung
Proses pembuatan adsorben tongkol jagung diawali dengan  pemilihan  tongkol  jagung  yang  baik  atau  tidak busuk, kemudian dilakukan pencucian  dengan akuades, dikeringkan dengan cara dijemur. Setelah tongkol jagung kering  kemudian dipotong  kecil-kecil  dan  digiling atau dihancurkan.  Tongkol  jagung  yang  telah  hancur  lalu diayak  dengan  ayakan  berukuran  150  mesh  hingga diperoleh  serbuk  tongkol  jagung  yang  kemudian dilakukan karakterisasi dengan FTIR dan BET.

## Pembuatan Adsorben Tongkol Jagung-Polivinil Alkohol
Serbuk  Polivinil  alkohol  ditimbang  ±  1,00  gram. Ditambahkan  HCl  0,1  M,  dipanaskan  pada  suhu  60 o C disertai  pengadukan  hingga  terbentuk  gel.  Setelah  gel terbentuk  adsorben  tongkol  jagung  dimasukkan  ±  0,5 gram secara bertahap hingga terbentuk suatu pasta yang homogen.  Pasta  dikeringkan  pada  suhu  105 o C  untuk menghilangkan airnya hingga diperoleh campuran yang bebas  air  berbentuk  serbuk  dan  siap  untuk dikarakterisasi dengan menggunakan FTIR dan BET.
Optimasi Penyerapan Logam Berat Pb 2+ Oleh Adsorben: Optimasi
Penyerapan dilakukan pada kedua adsorben dengan berat TJ = 0,5 gram dan TJ-PVA = 1,5 gram.

## Waktu Kontak
Adsorben  dengan  berat  yang  telah  ditantukan ditambahkan  50  mL  larutan  logam  Pb 2+ dengan konsentrasi  15  ppm.  Diaduk  kembali  dengan  variasi waktu 10-120 menit dengan interval 30 menit, kemudian disaring dan filtrat dianalisis dengan AAS.

## Konsentrasi
Adsorben  dengan  berat  yang  telah  ditantukan ditambahkan  50  mL  larutan  logam  Pb 2+ dengan konsentrasi yang divariasi yaitu 5, 10, 15, dan 20 ppm dan diaduk  dengan  waktu  terbaik,  kemudian  disaring  dan filtrat dianalisis dengan AAS.

## pH
Adsorben  dengan  berat  yang  telah  ditantukan ditambahkan  50  mL  larutan  logam  Pb 2+ dengan  variasi pH  1,2,3,4,5  dan  6  diaduk  pada  waktu  dan  konsentrasi terbaik, kemudian disaring dan filtrat dianalisis dengan AAS.
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 19 (3) (2016) : 77 – 82

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Pembuatan Adsorben Tongkol Jagung
Tongkol  jagung  yang  telah  dikeringkan  dan dihancurkan  kemudian  di  ayak  dengan  menggunakan ayakan  berukuran  150  mesh.  Ukuran  tersebut  dipilih karena berdasarkan teori semakin kecil ukuran partikel maka  akan  semakin  besar  luas  permukaan  padatan persatuan  volume  tertentu,  sehingga  akan  semakin banyak  zat  yang  diadsorpsi  [11].  Langkah  selanjutnya adalah penentuan kadar air dan selulosa seperti terlihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 1: Pengukuran kadar selulosa dan air pada tongkol
jagung No Parameter Uji Hasil Uji (%) 1 Selulosa 37,38 2 Air 6,06
Kadar  selulosa  yang  diperoleh  berdasarkan pengujian  yaitu  sebesar  37,38  %  sedangkan  menurut Irawadi  [9]  kandungan  selulosa  pada  jagung  adalah sebesar  40-60%  dan  menurut  Lorenz  dan  Kulp  [12] sebesar  41%,  hasil  yang  diperoleh  dari  pengujian  lebih rendah  jika  dibandingkan  dengan  penelitian  terdahulu, perbedaan  ini  dapat  disebabkan  oleh  berbagai  faktor diantaranya  adalah  perbedaan  jenis  jagung,  keadaan tanah,  faktor  cuaca,  dan  lingkungan.  Kadar  air  yang diperoleh yaitu sebesar 6,06 %, kadar air ini lebih rendah jika  dibandingkan  menurut  Lorenz  dan  Kulp  [12]  yaitu kadar  air  tongkol  jagung  sebesar  9,60  %.  Nilai  ini menunjukkan  bahwa  kandungan  air  didalam  tongkol jagung sudah sangat rendah sehingga adsorben menjadi lebih  baik.  Kadar  air  yang  terdapat  dalam  adsorben  TJ dipengaruhi oleh jumlah uap air di udara, lamanya proses penjemuran,  penggilingan,  dan  pengayakan.  Tempat penyimpanan  yang  kering  dan  terlindungi  dari  kontak udara  langsung  dapat  menghindari  penggumpalan  dan menjaga  kelembaban  adsorben,  sehingga  jamur  tidak dapat tumbuh karena akan berpengaruh pada penurunan mutu adsorben.
Adsorben  TJ  yang  telah  ditentukan  kadar  air  dan selulosanya  kemudian diberi perlakuan  tambahan  yaitu dengan  menambahkan  HCl  dan  PVA.  PVA  berfungsi sebagai  perekat  dan  penambah  gugus  OH  sehingga kemampuan  serapnya  akan  semakin  besar.  Sedangkan HCl berfungsi sebagai katalis untuk menyatukan tongkol jagung  dan  PVA  agar  terbentuk  suatu  pasta  yang homogen. Berdasarkan perlakuan diatas maka dilakukan penentuan gugus aktif dalam tongkol jagung yang diberi perlakuan  maupun  yang  tanpa  perlakuan  dengan menggunakan alat FTIR dan BET.

## Karakterisasi Adsorben Tongkol Jagung Menggunakan FTIR
Analisis dengan menggunakan Fourier Transformed Infra  Red  (FTIR)  atau  yang  lebih  dikenal  sebagai spektroskopi  inframerah  bertujuan  untuk  mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada adsorben TJ dan TJ-PVA. Hasil analisis dari adsorben TJ dan TJ-PVA terlihat pada gambar 1.

## Gambar 1. Spektra FTIR Adsorben TJ dan TJ- PVA
Spektrum  inframerah  selulosa  dicirikan  oleh serapan pada bilangan gelombang sekitar 3400 cm -1 (ulur O-H), 2800-3000 cm -1 (ulur C-H), 1000-1100 cm -1 (ulur C-O) dan 897 cm -1 (ikatan β -glikosida) [13].
Hasil  yang  diperoleh  pada  spektra  FTIR  tersebut menunjukkan bahwa penambahan PVA kedalam tongkol jagung tidak menunjukkan adanya pergeseran  bilangan gelombang. Hal ini dikarenakan PVA mempunyai gugus yang  sama  dengan  selulosa  yaitu  gugus  OH  sehingga tidak  terlihat  adanya  perubahan  bilangan  gelombang. Namun  terjadi  perubahan  pada  %  transmitan  yang berhubungan  dengan  absorbansi.  Hubungan  antara absorbansi  dan  transmitan  dapat  digambarkan  dengan persamaan  A=log  1/T,  dimana  A  sebanding  dengan  C. Berdasarkan spektra di atas, terlihat bahwa %T pada TJ- PVA lebih rendah yaitu sekitar 7,5% sedangkan pada TJ sekitar 11%. Hal ini menunjukkan bahwa absorbansi pada adsorben  TJ-PVA  lebih  besar  jika  dibandingkan  dengan tongkol  TJ.  Ini  menunjukkan  bahwa  jumlah  gugus  OH lebih  banyak  karena  penambahan  PVA  yang  dapat memperbaiki kualitas adsorben tongkol jagung.

## Karakterisasi Adsorben Tongkol Jagung Menggunakan BET
Analisis  dengan  menggunakan  Brunauer,  Emmett dan Teller (BET) bertujuan mengetahui luas permukaan adsorben  TJ  dan  TJ-PVA.  Hasil  analisis  dengan menggunakan BET dapat dilihat pada tabel 2.
Berdasarkan data pada tabel 2 terlihat pada adsorben TJ-PVA  mengalami  kenaikkan  luas  permukaan  sebesar 21,57%.  Kenaikan  luas  permukaan  karena  penambahan gugus  OH  dari  PVA,  sehingga  kemampuan  adsorpsinya akan  semakin  besar  dalam  menyerap  ion  logam.  Rata- rata  pori  dan  total  volume  pori  mengalami  penurunan yaitu  sebesar  68%  dan  60,30%.  Hal  ini  terjadi  karena adanya  penambahan  PVA.  PVA  selain  dapat  berperan sebagai  adsorben  karena  menambah  jumlah  gugus  OH dapat juga berperan sebagai perekat sehingga menutupi sebagian pori-pori.
Tabel 2: Perbedaan luas permukaan, ukuran pori rata- rata dan total volume pori yang ada pada hasil analisis BET adsorben tongkol jagung Hasil Tongkol Jagung Tanpa penambahan PVA Penambahan PVA Luas permukaan (m 2 /g) 2,764 3,524 Rata-rata pori (nm) 25,8189 8,03739 Total volume pori (cc/g) 1,784 x 10 -2 7,082 x 10 -3
Optimasi Penyerapan Ion Logam Berat Timbal (Pb 2+ ) Oleh Adsorben Tongkol Jagung dan Tongkol Jagung- PVA
Adsorpsi Ion Pb 2+ Pada Pengaruh Waktu Kontak
Kondisi terbaik untuk waktu kontak dilakukan pada variasi waktu antara 10 sampai 150 menit dengan selang waktu  30  menit  agar  diperoleh  waktu  terbaik  untuk penyerapan  logam  Pb 2+ .  Menurut  Khopkar  [14]  waktu kontak  antara  ion  logam  dengan  adsorben  sangat mempengaruhi kemampuan serap. Semakin lama waktu kontak  maka  penyerapan  juga  akan  meningkat  sampai pada  waktu  tertentu  akan  mencapai  maksimum  dan setelah itu akan turun kembali. Pengaruh waktu kontak terhadap adsorpsi  ion  logam  Pb 2+ oleh  adsorben  TJ  dan TJ-PVA dilihat pada gambar 2.
Gambar 2. Grafik Waktu
Gambar 2 merupakan grafik hubungan antara waktu dengan % berat Pb teradsorpsi. Adsorpsi ion logam Pb 2+ oleh  adsorben  TJ-PVA  mengalami  penyerapan  terbaik pada  waktu  60  menit.  Penyerapan  diatas  90-150  menit terjadi kenaikan yang tidak signifikan. Sedangkan untuk adsorben  TJ  waktu  terbaik  yang  diperoleh  yaitu  pada waktu  90  menit,  setelah  itu  mengalami  kenaikan  yang tidak  signifikan.  Waktu  kontak  antara  adsorben  dan adsorbat yang  melebihi waktu terbaik  dapat menyebabkan  desorpsi.  Desorpsi  merupakan  pelepasan adsorbat dari permukaan adsorben. Fenomena ini terjadi akibat jenuhnya permukaan adsorben, sehingga molekul adsorbat  yang  telah  terjerap  kembali  kedalam  larutan [11].
Waktu adsorbsi terbaik untuk adsorben TJ-PVA lebih singkat  jika  dibandingkan  dengan  adsorben  TJ.  Waktu
adsorpsi  yang  lebih  singkat  menunjukkan  penyerapan yang  terjadi  lebih  cepat,  ini  disebabkan  karena  gugus aktif  OH  pada  tongkol  jagung dan PVA  saling  berikatan dengan  logam  Pb  sehingga  dapat  melakukan  adsorpsi lebih cepat, faktor lain yang mempengaruhi adalah luas permukaan.  Luas  permukaan  dapat  mempengaruhi banyaknya  logam  yang  terserap  dikarenakan  semakin luas permukaan adsorben, berarti semakin banyak logam yang akan diserap hal ini sesuai dengan hasil analisis BET pada  tabel  VI.2  yaitu  luas  permukaan  mengalami kenaikan sebesar 21,57%.
Adsorpsi Ion Pb 2+ Pada Pengaruh Variasi Konsentrasi Adsorpsi  ion  logam  Pb 2+ pada  variasi  konsentrasi dilakukan pada kondisi waktu kontak terbaik, yaitu pada waktu 90 menit untuk adsorben TJ dan 60 menit untuk adsorben  TJ-PVA.  Semakin  besar  konsentrasi  larutan logam Pb 2+ maka kemampuan dari adsorben TJ dan TJ- PVA juga semakin meningkat.
Gambar 3. Grafik Konsentrasi
Terlihat  pada  gambar  3,  %  berat  Pb  teradsorpsi cenderung terus naik yaitu sebesar 83,37% dan 66,88% untuk TJ dan TJ-PVA namun Adsorben TJ-PVA memiliki %  berat  lebih  kecil  disebabkan  karena  adanya  sifat perekat pada PVA. Kecenderungan yang semakin naik ini karena  semakin  besar  konsentrasi  larutan  logam,  akan semakin  banyak  molekul  ion  logam  yang  berinteraksi dengan adsorben. Pada penelitian ini, konsentrasi 5,7873 ppm belum dapat dikatakan sebagai konsentrasi terbaik, karena  adsorpsi  yang  lebih  besar  masih  mungkin diperoleh  pada  konsentrasi  yang  lebih  tinggi.  Hal  ini diperkuat  dengan  hasil  penelitian  Rajawane  [15]  yang menyebutkan bahwa adsorpsi Pb 2+ oleh kulit buah kakao yang  masih  terus  meningkat  seiring  dengan bertambahnya konsentrasi logam sampai 35 ppm.
Adsorpsi Ion Pb 2+ pada pengaruh variasi pH
Pengaruh  pH  tanpa  penambahan  PVA  dan  dengan penambahan PVA dapat di lihat pada gambar VI.4
Gambar 4. Grafik pH
Gambar  4  merupakan  grafik  hubungan  antara  pH dan  %  berat  Pb  teradsorpsi.  Adsorben  TJ  dan  TJ-PVA kondisi terbaik terjadi pada pH 5. Pada pH di atas 5 jumlah ion OH - semakin banyak sehinggaa terjadi ikatan antara Pb 2+ dengan  OH - .  Hasil  kali  kelarutan  Pb 2+ dan  OH - melampaui  harga Ksp Pb(OH) 2 yaitu  3  x  10 -16 dan diperkirakan  Pb 2+ selain  membentuk  endapan  Pb(OH) 2 membentuk  kompleks  di  dalam  larutan  sisa  seperti terlihat pada grafik spesiasi logam Pb 2+ pada gambar 5.
Gambar 5. Grafik Spesiasi Logam Pb 2+
Penentuan pH terbaik dilakukan pada pH 1-6. Variasi ini dilakukan karena  penyerapan logam Pb terjadi lebih baik  pada  kondisi  asam  dan  akan  terjadi  pengendapan pada kondisi basa [16]. Dengan terjadinya pengendapan maka  efisiensi  adsorpsi  akan  berkurang,  karena  yang diperoleh bukan hanya karena terjadinya pengikatan ion Pb 2+ oleh adsorben, akan tetapi juga karena terbentuknya endapan  Pb(OH) 2 yang  menyebabkan  kandungan  Pb 2+ dalam filtrat berkurang.
Adsorpsi  Pb 2+ dengan  menggunakan  adsorben  TJ- PVA  dapat  menyerap  logam  lebih  banyak  dibandingkan dengan  adsorben  TJ.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh bertambahnya gugus OH yang ada pada adsorben TJ-PVA sehingga  dapat  menyerap  ion  logam  Pb 2+ lebih  banyak, disamping itu luas permukaan juga sangat mempengaruhi  proses  adsorpsi  karena  semakin  luas permukaan adsorben maka semakin banyak logam yang akan diserap.
Hasil pada gambar 4 diperoleh dari adsorben TJ-PVA memiliki kemampuan serap logam Pb 2+ yang lebih baik jika  dibandingkan  dengan  adsorben  TJ.  Hal  ini  dapat disebabkan  karena  adsorben  TJ-PVA  memiliki  gugus
yang  bermuatan  negatif  lebih  banyak  sehinga  logam yang  bermuatan  positif  dapat  berinteraksi  dengan adsorben.  Interaksi  elektrostatik  antara  ion  logam dengan  adsorben  tongkol  jagung  kemungkinan  berupa adsorpsi fisika karena adanya gaya Van der Walls.
Karakterisasi  adsorben  TJ-PVA  setelah  menyerap logam  Pb  dengan  FTIR  tidak  terjadi  perubahan  spektra yang  ditunjukkan  tidak  adanya  pergeseran  bilangan gelombang.  Hal  ini  menunjukkan  adsorpsi  yang  terjadi antar  tongkol  jagung  dengan  ion  logam  Pb 2+ adalah adsorpsi  fisik,  dimana  ion  logam  hanya  terperangkap pada permukaan atau pori-pori tongkol jagung dan tidak membentuk  ikatan  baru.  Berikut  merupakan  spektra FTIR tongkol jagung setelah mengadsorpsi logam Pb 2+
Gambar 6. Spektra FTIR sebelum dan sesudah mengadsorpsi logam Pb 2+

## 4. Kesimpulan
Adsorben  TJ  dan  TJ-PVA  telah  berhasil  dibuat berbentuk  pasta.  Karakterisasi  menggunakan  BET mengalami  kenaikan  luas  permukaan  sebesar  21,57%, penurunan  rata-rata  pori  sebesar  68%  dan  penurunan total volume pori sebesar 60,30%. Kemampuan adsorben TJ  dan  TJ-PVA  terhadap  penyerapan  logam  Pb  pada waktu  kontak  90  dan  60  menit,  konsentrasi  diperoleh hasil  yang  sama  yaitu  5,7873  ppm  dengan  %  Pb teradsorpsi  83,37%  dan  66,88%,  sedangkan  untuk kondisi pH pada pH 5.

## 5. Daftar Pustaka
[1]  SY Quek, DAJ Wase, CF Forster, The use of sago waste for the sorption of lead and copper, Water Sa , 24, 3,
(1998) 251-256
[2]  Arthur  Israel  Vogel,  G.  Svehla,  Textbook  of  Macro and  Semimicro  Qualitative  Inorganic  Analysis, Longman Scientific & Technical, 1987.
[3]  Danny  Zulkifli  Herman,  Tinjauan  terhadap  tailing mengandung  unsur  pencemar  Arsen  (As),  Merkuri (Hg),  Timbal  (Pb),  dan  Kadmium  (Cd)  dari  sisa pengolahan  bijih  logam, Indonesian  Journal  on Geoscience , 1, 1, (2006) 31-36
[4]  Wempie Gressangga, Suhartana Suhartana, Parsaoran  Siahaan,  Studi  Kemampuan  Adsorpsi Zeolit Alam Terdealuminasi terhadap Senyawa Fenol dan  2-Metoksifenol  pada  Asap  Cair  Sekam  Padi: Eksperimen  dan  Komputasi  AB  Initio, Jurnal  Kimia Sains dan Aplikasi , 14, 3, (2011) 94-99
[5]  Westriani Prambaningrum, Khabibi Khabibi,
Muhammad Cholid Djunaidi, Adsorpsi Ion Besi (III) dan Kadmium (II) Menggunakan Gel Kitosan, Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi , 12, 2, (2009) 47-51
[6]  Fatma  Fatma,  Studi  Pemanfaatan  Sabut  Kelapa untuk Penyerapan Ion Kadmium dari Limbah Pabrik Pelapis Seng, Jurnal Penelitian Sains , 12, ( 2002 )
[7]  A.  A.  Abia,  E. D.  Asuquo, Kinetics  of Cd2+ and Cr3+
Sorption from Aqueous Solutions Using
Mercaptoacetic  Acid  Modified  and  Unmodified  Oil Palm  Fruit  Fibre(Elaeis  guineensis)  Adsorbents, Tsinghua Science & Technology , 12, 4, (2007) 485-492 http://dx.doi.org/10.1016/S1007-0214(07)70072-X
[8]  A  Fatoni,  N  Hindryawati,  N  Sari,  Pengaruh  pH Terhadap  Adsorpsi  Ion  Logam  Kadmium  (II)  oleh Adsorben  Jerami  Padi,  J, Kimia  Mulawarman ,  7,  5,
(2010) 59-61
[9]  TT  Irawadi,  Selulase, PAU-Biotek.  Institut  Pertanian Bogor. Bogor , (1990)
[10] Xiaoli Li, Yanfeng Li, Zhengfang Ye, Preparation of macroporous  bead  adsorbents  based  on  poly(vinyl alcohol)/chitosan and their adsorption properties for heavy  metals  from  aqueous  solution, Chemical Engineering Journal , 178, (2011) 60-68
http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2011.10.012
[11]  PW Atkins, Kimia Fisika jilid II. Kartohadiprodjo II, penerjemah; Rohhadyan T, editor, in, Oxford: Oxford University  Press.  Terjemahan  dari:  Physical Chemistry, 1999.
[12] Klaus  J  Lorenz,  Karel  Kulp,  Handbook  of  cereal science  and  technology,  Marcel  Dekker,  New  York, 1991.
[13] Robert  M  Silverstein,  G  Clayton  Bassler,  Terence  C Morrill,  Spectroscopic  identification  of  organic compounds, Wiley, New York , (1981) 196
[14] SM Khopkar, Analitik, Konsep Dasar Kimia, UI Press, Jakarta, 1990.
[15] Angga  Rajawane,  Biosorpsi  Logam  Berat  Pb  (II) Menggunakan Kulit Buah Kakao, IPB, Bogor
[16] Santosh  Kumar,  Leaching  behaviour  of  elements from  sub-bituminous  coal  fly  ash,  Department  Of Mining Engineering, National Institute
of
Technology Rourkela, Rourkela